Chemie der landwirtlischaftlichcn Nebengewerbe, 323 



Theil, welche uacli Uutersucliuiig von Fr. Schoff^) folgende Zusammen- 

 setzuug haben: 



Feiner Theil 



Eisenoxyd . . 4,276 pCt. 



Thonerde . . 4,519 „ 



Kalk .... 60,075 „ 



Magnesia . . 1,376 „ 



Kaü . . . . 1,082 „ 



Natron . . . 0,307 „ 



Schwefelsäure . 0,797 „ 



Kieselerde . . 22,750 „ 



Kohlensäure . 2,831 „ \ 

 - Wasser . . . 0,867 „ / 



Unlösliches . . 1,347 „ 

 Nach diesen Zahlen, welche unter sich wenig verschieden sind, scheint 

 der Portland -Cement aus 2 Gewichtstheilen trocknem Kalkhydrat und 

 1 Gewichtstheil trocknem Thon zu bestehen. Verf. prüfte sodann den Einfluss 

 einiger Salz -Lösungen auf die Erhärtung des Portlandcemeuts und fand, 

 dass kohlensaures Kali, Natron und Ammoniak dieselbe sehi- bescldeuni- 

 gen und kräftigen, dass eine Lösung von Wasserglas eine ausserordent- 

 lich härtende und dichtende Wirkung ausübt. Einmal erhärteter Cement. 

 lässt sich durch massige Rothgluth wieder beleben. 



V. Wartha^) benutzte zum Beimischen von gebranntem Kalk zu, p^"'"'®" 



■' ° hydraulischer 



Portlandcement 2 Sorten des ersteren und fand deren Einfluss auf die Kaike. 

 Erhärtung wesentlich verschieden. Die Kalke enthielten: 



RöthUcher Gelblich-weisser Kalkstein. 



98,67 pCt. 



In Salzsäure unlöslich 1,33 „ 



Wähi-end durch Zusatz von 12 — 15 pCt. des röthlichen Kalksteins 

 zum Cement während des Bindens starkes Reissen und Treiben eintrat, 

 wobei das Stück zu trockenem, magcrem Pulver zerfiel, trat dieselbe Er- 

 scheinung l)ei Anwendung des letzten Kalksteins erst durch eine Menge 

 von 30 pCt. ein. Durch einen Zusatz von 15 pCt. des letzteren wurden 

 tlie Eigenschaften des Cements zu erhärten nicht verändert. Der Port- 

 landcement hatte folgende Zusammensetzung 5 



Unlöslich m LösUch in Salzsäm'e: 



Salzsäure: Kieselerde Thonerde Eisenoxyd Kalk Magnesia Alkalien etc. 

 10,30 pCt. 30,76 7,59 5,50 39,06 2,40 4,91 pCt. 



Der Gehalt der Portlandcemente an Kohlensäure (0,40 bis '^^efiggi,^"!'" 

 3,2 pCt.) hat Veranlassung gegeben, in denselben bei unvollständigem ^^^"'.•'"J^y' 

 Brande basisch-kohlensauren Kalk (CaO, CO2 -(- CaO) als chemische Ver- cementen. 

 bindung anzunehmen. A. R. Schul atchsensko^) weist dui'ch Versuche 



M Dingler's Polytochn. Journal 1871, 20*3, 434. 

 2) Ibidem 1871, 'ii^'i. 527. 

 ») Ibidem l«72, 305, ;335. 



21' 



